HUBUNGAN KADAR ASPAL DENGAN VARIASI KADAR FILL- ER BATU TABAS PADA CAMPURAN AC-WC
Putu Hendriawan Wijaya Boedi Rahardjo, Pranoto
Abstrak : Penurunan ketahanan (durabilitas) lapisan perkerasan terutama perkerasan lentur akibat permukaan jalan sering terendam air. Lapis perkerasan lentur yang sering mengala- mi kerusakan adalah lapis aspal beton AC-WC ( Asphalt Concrete-Wearing Course ) atau la- pis  aus.  Kualitas  aspal  beton  dapat  ditingkatkan  menggunakan  filler  sebagai  bahan  pengisi ke dalam campuran. Limbah batu tabas dimanfaatkan sebagai filler atau bahan pengisi untuk membantu kinerja pada campuran aspal beton, meningkatkan kualitas jalan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian: (1) mendeskripsikan karakteristik bahan campuran aspal beton AC-WC. (2) hubungan antara kadar aspal dengan variasi kadar filler batu tabas pengujian marshall dan IKS. Hasil penelitian: (1) karakteristik bahan campuran aspal beton AC-WC yang meliputi: (a) berat jenis agregat kasar  2,64, agregat halus 2,29 & filler batu tabas 3,08, penyerapan agregat kasar 2,39% dan agregat halus 1,48%, dan keausan agregat kasar 29,02%. (b) berat jenis aspal 1,03, penetrasi aspal 66,55 mm, titik lembek as - pal 50,5°C, daktilitas aspal 130,33 cm, titik nyala aspal suhu 339°C dengan titik bakar  suhu 344°C, dan kehilangan berat aspal sebesar 0,0%. (2) hubungan campuran AC-WC menggu - nakan  variasi  kadar  filler  batu  tabas  pengujian  marshall  dan  IKS,  yaitu:  (a)  Stabilitas  pada kadar filler batu tabas 0% dengan kadar aspal 6% meningkat dan memperoleh nilai tertinggi yaitu 1749,29 kg, lalu menurun hingga kadar aspal 7%, (b) Flow kadar filler batu tabas 75% dengan kadar aspal 5,5% menurun dan memperoleh nilai terendah yaitu 1,64 mm, lalu menin - gkat hingga kadar aspal 7%, (c) MQ tertinggi diperoleh kadar filler batu tabas 75% dengan kadar aspal 5,5% sebesar 1114,63 kg/mm, lalu kadar filler batu tabas 100% dengan kadar aspal 7% menurun hingga 301,21 kg/mm, (d) VIM aspal beton secara keseluruhan menurun seiring bertambahnya kadar aspal, (e) VMA aspal beton secara keseluruhan meningkat seiring bert - ambahnya kadar aspal, (f) VFA meningkat seiring bertambahnya kadar aspal. (g) IKS tertinggi diperoleh pada campuran dengan kadar filler batu tabas 75% kadar aspal 6,5% yaitu 98,18%.
Kata-kata kunci: batu tabas, kadar filler, AC-WC, parameter marshall, IKS
Abstract : Decreased durability of the pavement layer, especially the flexible pavement due to the road surface is often submerged in water. Flexible pavement layers that are often damaged are AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course) asphalt or wear layers. The quality of asphalt concrete can be improved using filler as filler material into the mixture. Tabas rock waste is used as filler to help the performance of the concrete asphalt mixture, improve road quality and reduce the impact of environmental damage. Research objectives: (1) describe the char- acteristics of AC-WC concrete asphalt mixture. (2) the relationship between asphalt content with variations in the content of tabas rock marshall testing and IKS. The results of the study: (1) the characteristics of AC-WC concrete asphalt mix material which include: (a) the specific gravity of coarse aggregate 2.64, fine aggregate 2.29 & tabas stone filler 3.08, absorption of coarse aggregate 2.39% and aggregate fine 1.48%, and gross aggregate wear 29.02%. (b) asphalt density 1.03, asphalt penetration 66.55 mm, asphalt softening point 50.5 ° C, asphalt ductility 130.33 cm, asphalt flashpoint temperature 339 ° C with firing point temperature 344 ° C, and loss asphalt weight of 0.0%. (2) the relationship of AC-WC mixture using variations in the content of tabas rock marshall testing and IKS, namely: (a) Stability at 0% tabas stone content with 6% asphalt content increased and obtained the highest value of 1749.29 kg, then decreased to asphalt content of 7%, (b) Flow of 75% tabas rock filler with 5.5% asphalt content decreased and obtained the lowest value of 1.64 mm, then increased to asphalt content of 7%, (c) the highest MQ obtained by filler content 75% tabas stone with 5.5% asphalt content of 1114.63 kg / mm, then 100% tabas stone content with 7% asphalt content decreased to 301.21 kg / mm, (d) the overall concrete bitumen VIM decreased increasing asphalt content, (e) VMA asphalt concrete as a whole increases with increasing asphalt content, (f) VFA increases with increasing asphalt content. (g) The highest IKS was obtained in a mixture with 75% tabas rock filler content, 6.5% asphalt level, namely 98.18%.
Key words : tabas stone, filler content, AC-WC, marshall parameters, IKS
JURNAL BANGUNAN, VOL. 24, NO.2, OKTOBER 2019: 9-18
Putu Hendriawan Wijaya adalah Alumni Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UM; E-mail: hendrikazama1@gmail. com; Boedi Rahardjo dan Pranoto adalah Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang; Jalan Semarang No.5 Malang 65145; E-mail: boedi.rahardjo.ft@um.ac.id dan Kangnoto20@gmail.com
10 JURNAL BANGUNAN, VOL. 24, NO.2, OKTOBER 2019: 9-18

## PENDAHULUAN
Lapisan AC-WC merupakan lapisan yang berhubungan langsung dengan ban kendaraan dan dirancang untuk tahan terhadap tekanan roda ban kendaraan, gaya geser, pengaruh cuaca, dan kedap air untuk lapisan di bagian bawah  (Tahir,  2009).  Aspal  beton  AC-WC yang direncanakan sebagai lapis perkerasan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu un- tuk mengetahui karakteristik pada campuran beraspal. Parameter yang ditinjau untuk men- getahui karakteristik suatu campuran beraspal yaitu parameter Marshall. Menurut Khuntia et al. (2014), pengujian Marshall merupakan se - bagian dari prosedur desain campuran untuk mengoptimalkan desain kadar aspal dan men- gontrol kualitas campuran beraspal. Uji Mar - shall dilakukan untuk mengetahui karakteris- tik campuran yaitu nilai-nilai stabilitas, flow, MQ, VIM, VMA, dan VFA. Parameter Indeks Kekuatan Sisa (IKS) merupakan pengujian yang dilakukan pada aspal beton yang ber- tujuan untuk menentukan tingkat durabilitas suatu campuran. Indeks Kuat Sisa menunjuk- kan besar kehilangan stabilitas akibat perenda- man yang menggambarkan tingkat kerusakan oleh air.
Kualitas aspal beton dapat ditingkatkan dengan  menggunakan  filler  sebagai  bahan pengisi ke dalam campuran. Fungsi filler pada campuran aspal beton adalah untuk mengisi rongga dalam campuran, meningkatkan daya ikat aspal beton serta meningkatkan stabilitas dari campuran aspal beton (Zulfhazli et al., 2016). Menurut Intara et al. (2013) di Bali ter - dapat banyak usaha kerajinan menggunakan batu tabas untuk diolah menjadi hiasan mau- pun ornamen pada bangunan tradisional Bali. Limbah batu tabas yang dihasilkan dari usaha kerajinan yang terdapat di sepanjang daerah perbatasan Denpasar dan Gianyar hingga tahun 2019 telah mencapai sekitar 96 ton. Batu tabas
dimanfaatkan sebagai filler atau bahan pengisi untuk membantu kinerja pada campuran aspal beton, meningkatkan kualitas jalan dan men- gurangi dampak kerusakan lingkungan akibat limbah yang tidak diolah dengan maksimal.

## METODE
Agregat diperoleh dari AMP ( Asphalt Mix Plant ) PT. Piranti Utomo Makmur kabupaten Malang. Agregat kasar yang digunakan dalam penelitian adalah agregat yang tertahan pada saringan  No.  4  (4,75  mm).  Agregat  halus terdiri dari kerikil sisa pecahan batu dan pasir alam  yang  lolos  saringan  No.  4  (4,75  mm) dan  tertahan  pada  saringan  No.  200  (0,075 mm) (Spesifikasi Umum, 2018). Limbah batu tabas diperoleh dari indsutri pengrajin patung di kabupaten Karangasem, sedangkan semen yang digunakan adalah Portland Cement. Filler  batu  tabas  dan  semen  sebagai  bahan pengisi pada campuran benda uji harus lolos saringan  No.  200  (0,075  mm).  Aspal  yang digunakan adalah aspal dari PT. Pertamina dengan  penetrasi  60/70  sebagai  campuran untuk pembuatan benda uji aspal beton. Pemeriksaan agregat dilakukan untuk mengetahui karakteristik agregat sebelum digunakan dalam pembuatan benda uji. Berikut  adalah  beberapa  pengujian  agregat yang akan dilakukan.
1. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar berdasarkan SNI 1969- 2008.
2. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus SNI 1970-2008.
3.  Pengujian  Abrasi  dengan  Los  Angeles dilaksanakan sesuai dengan SNI 2417- 2008.
4.  Bahan  pengisi  atau  filler  dari  batu  tabas perlu dilakukan pengujian berat jenis filler berdasarkan SNI 15-2531-1991. Pemeriksaan aspal yang digunakan dalam
Putu, dkk, Hubungan Kadar Aspal dengan Variasi Kadar Filler 11 pembuatan benda uji adalah aspal dengan penetrasi 60/70. Berikut merupakan pengujian- pengujian aspal.
1. Penetrasi Bahan Bitumen berdasarkan SNI
2456-2011.
2.  Pengujian  Berat  Jenis  dilakukan  sesuai dengan SNI 2441-2011.
3.  Pengujian  Titik  Lembek  berdasarkan  SNI 2434-2011.
4.  Pengujian  Titik  Nyala  dan  Titik  Bakar dengan  Cleveland  Open  Cup  SNI  2433- 2011.
5. Pengujian Daktilitas berdasarkan SNI 2432- 2011.
6.  Pengujian  Kehilangan  Berat  dilakukan sesuai dengan SNI 06-2440-1991. Kadar  aspal  untuk  benda  uji  sebesar  5%,
5,5%, 6%, 6,5%, 7%. Kadar filler batu tabas sebagai pengganti sebagian semen yang direncanakan pada pembuatan benda uji aspal beton  AC-WC  adalah  0%  (semen  100%), 25%  (semen  75%),  50%  (semen  50%),  75% (semen 25%) dan 100% (semen 0%) sehingga setiap kadar aspal memiliki lima variasi kadar filler.  Benda  uji  yang  dibuat  pada  penelitian ini adalah aspal beton AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course). Stabilitas benda uji untuk pengujian IKS dengan perendaman dalam waterbath selama 24 jam dengan suhu 60°C  akan  dibandingkan  dengan  benda  uji pada  perendaman  30  menit  dari  pengujian Marshall  yang  menghasilkan  nilai  stabilitas tertinggi.
Pengujian untuk mengetahui nilai IKS dilakukan dengan cara perendaman benda uji dengan variasi kadar aspal dan filler ke dalam water bath pada suhu 60°C selama 30 menit dan 24 jam untuk memperoleh nilai stabilitas sisa. Menurut Ambarwati & Arifin (2009) nilai stabilitas  Marshall  yang  didapat  dari  kedua perendaman tersebut akan ditentukan besar
nilai  Indeks  Kekuatan  Sisa  (IKS)  Marshall dengan  menggunakan  Persamaan  1  dibawah ini.
Dimana: S1 = Nilai rata-rata stabilitas Marshall setelah perendaman selama 30 menit (kg) S2
= Nilai rata-rata stabilitas Marshall setelah perendaman selama 24 jam (kg) IKS   = Indeks Kekuatan Sisa (%)

## HASIL
1. Pengujian Agregat Kasar, Halus, Filler, dan Aspal a) Pengujian Agregat Kasar, Halus, dan Filler
Bahan agregat yang akan digunakan dalam pembuatan benda uji dilakukan pengujian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa  bahan  tersebut  layak  digunakan. Berikut  ini  adalah  hasil  pengujian  agregat yang terdapat pada Tabel 1.
Hasil pengujian agregat kasar, halus dan filler  dari  Tabel  1  di  atas  diperoleh  nilai berat jenis SSD agregat kasar sebesar 2,64 dan  penyerapan  agregat  kasar  2,39%.  Nilai keausan agregat pada pengujian Los Angeles diperoleh sebesar 29,02% dari nilai maksimal 40% sehingga agregat kasar dapat digunakan pada campuran beraspal.
Berat  jenis  filler  yang  diuji  perbandingan semen PC dan batu tabas dengan variasi kadar batu  tabas  0%,  25%,  50%,  75%,  dan  100%. Hasil pengujian berat berat jenis filler BT 0% (semen PC 100%) diperoleh sebesar 3,03, BT 25%  sebesar  3,122,  BT  50%  sebesar  3,033, BT 75% sebesar 3,02, dan BT 100% sebesar 3,08 .
2 1 S IKS =  x100 S
12 JURNAL BANGUNAN, VOL. 24, NO.2, OKTOBER 2019: 9-18
Tabel 1. Data Hasil Pengujian Agregat Kasar, Halus dan Filler Pengujian Metode Hasil Pengujian Spesifikasi Berat jenis agregat kasar SNI 1969-2008 Berat Jenis Bulk = 2,58 Min 2,5 Berat Jenis SSD = 2,64 Berat Jenis Semu = 2,75 Penyerapan agregat kasar (%) SNI 1969-2008 = 2,39 Max 3 Berat jenis agregat halus SNI 1970-2008 Berat Jenis Bulk = 2,26 - Berat Jenis SSD = 2,29 Berat Jenis Semu = 2,34 Penyerapan agregat halus (%) SNI 1970-2008 = 1,48 - Keausan (%) SNI 2417-2008 = 29,02 Max 40 Berat Jenis Filler Portland Ce - ment (BT 0%) SNI 03-2531-1991 = 3,03 - Berat Jenis Filler SNI 03-2531-1991 = 3,08 Batu Tabas (BT 100%) BT 25% = 3,122 BT 50% = 3,033 BT 75% = 3,02
b) Pengujian Aspal Aspal yang akan digunakan harus di- lakukan pengujian terlebih dahulu untuk mengetahui aspal yang digunakan dalam campuran sesuai dengan standar yang di- tentukan.  Berikut  merupakan  hasil  pen - gujian aspal yang terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Hasil Pengujian Aspal
Pengujian Metode Hasil Pengujian Spesifi - kasi Berat Jenis SNI 06- 2441-2011 1,03 ≥1,0 Penetrasi (mm) SNI 06- 2456-2011 66,55 60-70 Titik lem- bek (°C) SNI 06- 2434-2011 50,5 ≥48 Daktilitas (cm) SNI 06-2432- 2011 130,33 ≥100 Titik Nyala dan Titik Ba - kar (°C) SNI 06-2433- 2011 Titik nyala = 339 ≥232 Titik ba- kar = 344 Kehilan- gan berat (%) SNI 06- 2440-1991 0,0 ≤0,8
Hasil pengujian pada Tabel 2 sebelumnya diperoleh berat jenis aspal senilai 1,03. Nilai yang diperoleh dari pengujian penetrasi as- pal  senilai  66,55  mm.  Nilai  titik  lembek  as - pal  diperoleh  suhu  50,5°C.  Hasil  pengujian daktilitas berupa nilai rata-rata yaitu sebesar 130,33  cm.  Hasil  pengujian  titik  nyala  be - rada  pada  suhu  339°C  sedangkan  titik  ba - kar  berada  pada  suhu  344°C.  Hasil  pengu - jian  kehilangan  berat  aspal  sebesar  0,0%. Seluruh hasil pengujian aspal telah memenuhi syarat  spesifikasi  yang  telah  ditentukan.

## 2. Pengujian Marshall dan Indeks Kekua tan Sisa
a) Pengujian Marshall
Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa nilai stabilitas, flow, MQ, VIM, VMA, VFA. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 8.
Stabilitas adalah kemampuan lapis per- mukaan aspal dalam menerima beban sam- pai terjadi kelelehan plastis yang dinyatakan dalam satuan kilogram atau pound. Stabili- tas cenderung meningkat seiring bertam- bahnya kadar aspal hingga mencapai nilai maksimum, lalu stabilitas akan menurun.
Tabel 3. Nilai Stabilitas Aspal Beton AC-WC
STABILITAS (kg) % Kadar Filler Batu Tabas % Kadar Aspal Terhadap Berat Campuran Spesifikasi 5 5,5 6 6,5 7 Minimal 0% 1716,92 1740,77 1749,29 1463,71 1364,00 800 kg 25% 1678,36 1737,46 1691,36 1629,28 1518,96 50% 1727,98 1725,32 1726,2 1590,81 1566,44 75% 1653,24 1661,72 1670,91 1572,28 1531,68 100% 1654,6 1667,82 1678,49 1620,27 1318,56
Nilai stabilitas yang terdapat pada Tabel 3  di  atas  diperoleh  nilai  tertinggi  dari  benda uji dengan kadar filler batu tabas 0% (semen 100%)  dengan  kadar  aspal  6%  yaitu  sebesar 1749,29 kg, sedangkan nilai terendah diper- oleh  benda  uji  dengan  kadar  filler  batu  ta - bas  100%  pada  kadar  aspal  7%  yaitu  sebe - sar  1318,56  kg.  Nilai  stabilitas  mengalami penurunan pada kadar aspal 7% karena kan - dungan bitumen yang tinggi pada campuran sehingga menyebabkan benda uji menjadi lebih plastis. Hasil nilai stabilitas secara ke- seluruhan benda uji telah memenuhi syarat Bina  Marga  (2018),  yaitu  minimal  800  kg.
Tabel 4. Nilai Flow Aspal Beton AC-WC
FLOW (mm) % Kadar Filler Batu Tabas % Kadar Aspal Terhadap Berat Campuran Spesifikasi 5 5,5 6 6,5 7 Min. Max. 0% 2,74 2,06 2,15 2,86 3,25
2 mm 4 mm
25% 2,66 2,29 2,33 3,3 3,9 50% 2,36 1,86 2,1 2,36 2,41 75% 2,03 1,64 2,39 2,1 2,99 100% 2,07 2,46 2,55 2,64 4,88
Flow  merupakan  besar  deformasi  yang terjadi di awal pembebanan hingga stabilitas menurun yang menunjukkan besar deformasi dari campuran perkerasan akibat menerima beban  yang  bekerja.  Nilai  flow/kelelehan yang terdapat pada Tabel 4 di atas diperoleh nilai terendah dari benda uji pada kadar fill - er  batu  tabas  75%  dengan  kadar  aspal  5,5% yaitu 1,64 mm, sedangkan nilai tertinggi di- peroleh  benda  uji  dengan  kadar  filler  batu tabas  100%  pada  kadar  aspal  7%  yaitu  4,88 mm. Kandungan bitumen yang tinggi pada campuran akan menyebabkan aspal beton menjadi lebih plastis/lentur saat menerima be - ban lalu lintas. Hasil nilai flow sebagian be - sar benda uji telah memenuhi spesifikasi yang telah  ditentukan  oleh  Bina  Marga  (2018), yaitu minimal 2 mm dan maksimal 4 mm.
Tabel 5. Nilai MQ Aspal Beton AC-WC
MQ (kg/mm) % Kadar Filler Batu Tabas % Kadar Aspal Terhadap Berat Campuran Spesifikasi 5 5,5 6 6,5 7 Min. Max. 0% 626,23 849,99 829,44 527,26 455,74
- -
25% 635,86 761,53 730,5 495,89 396,1 50% 761,79 936,14 836,32 694,83 663,36 75% 817,79 1114,63 707,66 750,08 521,27 100% 821,00 680,04 662,10 618,63 301,21

## 14 JURNAL BANGUNAN, VOL. 24, NO.2, OKTOBER 2019: 9-18
MQ  (Marshall  Quotient)  diperoleh  dari perbandingan antara nilai stabilitas yang telah dikoreksi terhadap nilai kelelehan (flow) dan dinyatakan dalam satuan kg/mm atau kN/mm. Hasil nilai MQ yang terdapat pada Tabel 5 di - peroleh nilai tertinggi dari benda uji pada ka- dar filler batu tabas 75% dengan kadar aspal 5,5%  yaitu  1114,63  kg/mm,  kemudian  pada kadar filler batu tabas 100% dengan kadar as - pal 7% mengalami penurunan hingga menca - pai 301,21 kg/mm. Benda uji dengan variasi kadar  aspal  berdasarkan  variasi  kadar  filler batu tabas akan mengalami penurunan pada kadar  aspal  6%  akibat  kandungan  bitumen pada campuran yang tinggi sehingga stabilitas mengalami  penurunan  dan  flow  meningkat.
Tabel 6. Nilai VIM Aspal Beton AC-WC
VIM (%) % Kadar Filler Batu Tabas % Kadar Aspal Terhadap Berat Campuran Spesifikasi 5 5,5 6 6,5 7 Min. Max. 0% 4,16 4,47 4,03 3,69 3,31 3% 5%
25% 4,61
4,73 4,33 3,58 3,26 50% 4,38 4,46 4,37 3,09 3,34 75% 4,74 4,46 4,02 3,56 3,25 100% 4,54 4,56 3,99 3,49 3,44
VIM (Void in Mixture) merupakan rongga udara yang dihasilkan dan ditentukan oleh su- sunan partikel agregat pada campuran serta ketidakseragaman bentuk dan ukuran agregat. Nilai VIM yang terdapat pada Tabel 6 diperoleh nilai tertinggi dari benda uji yang menggunak- an kadar filler batu tabas 75% dengan kadar aspal 5% yaitu sebesar 4,74%, sedangkan nilai VIM terendah diperoleh pada benda uji yang menggunakan kadar filler batu tabas 50% den - gan kadar aspal 6,5% yaitu sebesar 3,09%. Ni - lai VIM menurut spesifikasi dari Bina Marga (2018), yaitu minimal 3% dan maksimal 5%.

## Tabel 7. Nilai VMA Aspal Beton AC-WC
VMA (%) % Kadar Filler Batu Tabas % Kadar Aspal Terhadap Berat Campuran Spesifikasi 5 5,5 6 6,5 7 Minimal 0% 12,82 14,07
14,64
15,29 15,89 14%
25%
13,24 14,32 14,92 15,21 15,87 50% 13,02 14,07 14,94 14,76 15,92 75% 13,34 14,06 14,63 15,17 15,84 100% 13,17 14,17 14,61 15,12 16,01
VMA  (Void  in  Mineral Aggregate)  meru - pakan rongga antar butiran agregat dalam campuran aspal yang telah dipadatkan, terma- suk rongga udara dan rongga yang terisi as- pal efektif. Nilai VMA pada Tabel 7 diperoleh nilai tertinggi dari benda uji pada kadar filler batu tabas 100% dengan kadar aspal 7% yaitu sebesar 16,01%, sedangkan nilai VMA teren - dah diperoleh benda uji pada kadar filler batu tabas 50% dengan kadar aspal 5% yaitu sebe - sar 13,02%. Nilai VMA pada aspal beton yang menggunakan variasi kadar filler batu tabas se - cara keseluruhan mengalami peningkatan seir- ing bertambahnya kadar aspal. Nilai minimal VMA menurut Bina Marga (2018) adalah 14%
Besar nilai VFA (Void Filled with Asphalt) dapat mempengaruhi kekedapan suatu cam- puran terhadap pengaruh udara dan air. Nilai VFA  pada  Tabel  8  diperoleh  nilai  tertinggi dari  benda uji pada kadar filler batu tabas 75% dengan kadar aspal 7% yaitu sebesar 87,34%, sedangkan nilai VFA terendah diperoleh pada kadar filler batu tabas 75% dengan kadar as - pal  5%  yaitu  sebesar  76,27%.  Campuran yang  menggunakan  variasi  kadar  filler  batu tabas  mampu  menghasilkan  nilai  VFA  yang meningkat seiring bertambahnya kadar aspal dimana  bitumen  pada  filler  mampu  mengisi pori-pori dalam campuran aspal beton padat.

## Tabel 8. Nilai VFA Aspal Beton AC-WC
VFA (%) % Kadar Filler Batu Tabas % Kadar Aspal Terhadap Berat Campuran Spesifikasi 5 5,5 6 6,5 7 Minimal 0% 79,92 78,87 82,16 84,6 87,04 65% 25% 77,29 77,94 80,69 85,23 87,3 50% 78,47 78,92 80,25 88,24 86,86 75% 76,27 78,95 82,23 85,37 87,34 100% 77,48 78,34 82,4 85,74 86,3
b) Pengujian Indeks Kekuatan Sisa Hasil dari nilai Indeks Kekuatan Sisa (IKS) dengan variasi kadar filler batu tabas diperoleh nilai-nilai stabilitas dari perendaman 30 menit dan perendaman 24 jam di dalam waterbath den - gan suhu 60°C yang dapat dilihat pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Nilai Indeks Kekuatan Sisa
Kadar Filler Kadar Aspal (%) Stabilitas IKS (%) Perendaman 30 Menit Perendaman 24 Jam a b c d e = d/c x100 FBT 0% 5 1917,74 1480,18 77,18 FBT 0% 5,5 1866,98 1668,43 89,36 FBT 0% 6 1786,94 1636,17 91,56 FBT 0% 6,5 1497,53 1419,13 94,76 FBT 0% 7 1509,67 1400,23 92,75 FBT 25% 5 1734,51 1632,37 94,11 FBT 25% 5,5 1766,72 1536,07 86,94 FBT 25% 6 1732,96 1627,54 93,92 FBT 25% 6,5 1728,98 1547,77 89,52 FBT 25% 7 1539,55 1438,03 93,41 FBT 50% 5 1782,11 1607,11 90,18 FBT 50% 5,5 1771,02 1633,56 92,24 FBT 50% 6 1780,40 1600,46 89,89 FBT 50% 6,5 1714,49 1530,09 89,24 FBT 50% 7 1595,24 1349,75 84,61 FBT 75% 5 1685,64 1488,96 88,33 FBT 75% 5,5 1713,17 1576,03 91,99 FBT 75% 6 1775,46 1507,37 84,90 FBT 75% 6,5 1632,99 1603,22 98,18 FBT 75% 7 1565,88 1468,71 93,79 FBT 100% 5 1713,31 1575,65 91,97 FBT 100% 5,5 1763,87 1510,47 85,63 FBT 100% 6 1826,28 1657,74 90,77 FBT 100% 6,5 1641,47 1475,71 89,90 FBT 100% 7 1534,03 1391,46 90,71
IKS (Indeks Kekuatan Sisa) ditentukan un- tuk mengevaluasi ketahanan campuran aspal beton terhadap pengerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh air dan efisiensi daya adhesi dari bahan ikat dan agregat awal (Ambarwati, dkk., 2009). Nilai IKS dari Tabel 9 di atas diperoleh
16 JURNAL BANGUNAN, VOL. 24, NO.2, OKTOBER 2019: 9-18
nilai terendah dihasilkan pada campuran yang menggunakan  kadar  filler  batu  tabas  100% dengan kadar aspal 5% yaitu sebesar 77,18% sehingga campuran mengalami kerusakan sebesar 22,82%, sedangkan nilai IKS tertinggi diperoleh pada campuran yang menggunakan kadar filler batu tabas 75% dengan kadar aspal 6,5%  yaitu  sebesar  98,18%  yang  mengalami kerusakan yang dialami sebesar 1,82%. Dari 25 benda uji yang dilakukan pengujian IKS, sebanyak 14 buah benda uji telah memenuhi syarat dimana benda uji tersebut mampu me- nahan kerusakan yang diakibatkan oleh pen- garuh air. Syarat nilai IKS yang ditentukan oleh Bina Marga (2018) adalah minimal 90%.

## PEMBAHASAN 1. Karakteristik Bahan Campuran AC-
WC Hasil pengujian agregat kasar diperoleh berat jenis SSD agregat kasar 2,64 dan nilai penyerapan  agregat  kasar  2,39%.  Hasil  pen - gujian agregat halus diperoleh berat jenis SSD agregat halus 2,29 dan nilai penyerapan agregat  halus  1,48%.  Hasil  pengujian  be - rat jenis filler batu tabas pada kadar 0% (se - men  PC)  sebesar  3,03,  kadar  25%  sebesar 3,122,  kadar  50%  sebesar  3,033,  kadar  75% sebesar  3,02,  dan  kadar  100%  sebesar  3,08.
Hasil pengujian aspal diperoleh berat jenis aspal  1,03,  nilai  penetrasi  aspal  66,55  mm, titik  lembek  aspal  diperoleh  suhu  50,5°C, daktilitas  aspal  diperoleh  sebesar  130,33 cm,  titik  nyala  aspal  pada  suhu  339°C  den - gan  titik  bakar  aspal  pada  suhu  344°C,  dan nilai  kehilangan  berat  aspal  sebesar  0,0%. Hasil seluruh pengujian aspal tersebut telah memenuhi  syarat  dari  Bina  Marga  (2018).
2. Hubungan antara Kadar Aspal dengan Variasi Kadar Filler Batu Tabas ditinjau dari Parameter Marshall dan IKS a) Stabilitas
Kadar filler batu tabas 0% dengan kadar aspal
6% memperoleh nilai stabilitas tertinggi yai tu 1749,29 kg. Nilai stabilitas dari seluruh benda uji pada tabel mengalami pen ingkatan  hingga  kadar  aspal  6%,  lalu mengalami penurunan hingga kadar as pal  7%.  Hal  ini  dikarenakan  benda  uji  as pal beton dengan kandungan variasi ka dar  filler  batu  tabas  pada  kadar  aspal  7% mengandung lebih banyak bitumen sehingga campuran akan mengalami bleeding/lembek.
b) Flow Kadar filler batu tabas 75% dengan kadar aspal 5,5% memperoleh nilai flow terendah yaitu 1,64 mm, kemudian nilai tertinggi di peroleh pada kadar filler batu tabas 100% dengan kadar aspal 7% meningkat hingga mencapai  nilai  4,88  mm.  Nilai  flow mempengaruhi kemampuan campuran aspal beton dalam menerima lendutan secara berulang sehingga terjadi alur (rutting) dan retak yang diakibatkan oleh repetisi beban tanpa mengalami kelelahan.
c) MQ (Marshall Quotient) Nilai  MQ  mempengaruhi  kekuatan  dan fleksibilitas  sehingga  campuran  beraspal yang memiliki nilai MQ tinggi bersifat leb ih kaku dan mudah mengalami keretakan, sedangkan campuran yang memiliki nilai MQ  rendah  bersifat  lebih  lentur  sehingga mudah mengalami perubahan bentuk saat menerima beban.
d) VIM (Void in Mixture) VIM  menentukan  tingkat  keawetan campuran karena campuran aspal be ton  yang  menghasilkan  nilai  VIM  ren dah akan lebih kedap air dan rapat diband ingkan dengan nilai VIM tinggi pada cam puran aspal beton yang memiliki pori be sar sehingga campuran tidak terlalu kedap air.
e) VMA (Void in Mineral Aggregate) Nilai VMA pada aspal beton secara keselu ruhan mengalami peningkatan seiring ber tambahnya kadar aspal. Jika nilai VMA yang dihasilkan tinggi, maka volume pori yang ter
Putu, dkk, Hubungan Kadar Aspal dengan Variasi Kadar Filler 17 isi pada agregat dalam campuran besar sehing ga ikatan antar agregat semakin kuat dan rong ga dalam campuran aspal beton semakin kecil.
f) VFA (Void Filled with Asphalt)
Campuran yang menggunakan varia si  kadar  filler  batu  tabas  mampu  meng hasilkan  nilai  VFA  yang  meningkat  seir ing bertambahnya kadar aspal dimana bitumen  pada  filler  mampu  mengisi  po ri-pori dalam campuran aspal beton padat.
g) IKS (Indeks Kekuatan Sisa) Nilai IKS terendah dihasilkan pada cam puran  yang  menggunakan  kadar  filler  se men  100%  dengan  kadar  aspal  5%  yaitu sebesar  77,18%  sehingga  campuran  men galami  kerusakan  sebesar  22,82%,  sedan gkan nilai IKS tertinggi diperoleh pada campuran  yang  menggunakan  kadar  filler batu tabas 75% dengan kadar aspal 6,5% yai tu  sebesar  98,18%  sehingga  kerusakan yang  dialami  sebesar  1,82%.  Hasil  pengu jian IKS yang diperoleh dari 25 benda uji pada campuran variasi kadar filler batu tabas dengan variasi kadar aspal, sebanyak 14 ben da uji telah memenuhi syarat Direktorat Jendral Bina Marga (2018) yaitu minimal sebesar 90%.

## SIMPULAN
Nilai stabilitas pada campuran aspal beton AC-WC mengalami penurunan pada kadar as- pal 7% karena kandungan bitumen yang tinggi pada  campuran.  Flow/kelelehan  yang  memi - liki kandungan bitumen tinggi pada campuran sehingga menyebabkan aspal beton menjadi lebih plastis/lentur saat menerima beban lalu lintas. MQ (Marshall Quotient) menurun pada kadar  aspal  6%  akibat  kandungan  bitumen pada campuran yang tinggi sehingga stabili- tas  mengalami  penurunan  dan  flow  mening - kat. VIM (Void in Mixture) menurun seiring bertambahnya  kadar  aspal.  Filler  batu  tabas mampu mengisi rongga dalam campuran se- hingga campuran lebih padat dan kedap air.
VMA (Void in Mineral Aggregate) meningkat seiring bertambahnya kadar aspal karena filler mampu mengisi rongga-rongga antar agregat dalam campuran sehingga ikatan antar agre- gat semakin kuat dan rongga dalam campuran aspal beton semakin kecil. VFA (Void Filled with Asphalt) meningkat seiring bertambahn - ya  aspal  dimana  bitumen  pada  filler  mampu mengisi rongga-rongga antar agregat sehingga selimut  aspal  semakin  tebal.  Dari  25  benda uji yang dilakukan pengujian IKS, sebanyak 14 buah benda uji telah memenuhi syarat di- mana benda uji tersebut mampu menahan kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh air.

## DAFTAR RUJUKAN
Ambarwati, L. & Z. Arifin. 2009. Campuran Hot Rolled Sheet (HRS) Dengan Material Piropilit Sebagai Filler yang Tahan Hujan Asam.  Teknik  Sipil.  Malang:  Universitas Brawijaya.
Ambarwati,  L.,  et  al.  2009.  Pengaruh  Kadar Abu Batubara Sebagai Filler Terhadap Karakteristik Campuran dan Indeks Kekuatan Sisa (IKS) pada Campuran Hot Rolled Sheet (HRS). Teknik Sipil. Malang: Universitas Brawijaya.
Bina Marga. 2018. Divisi 6 Perkerasan Aspal.
Jakarta:  Departemen  Pekerjaan  Umum.
Intara,  I.,  et  al.  2013.  Penggunaan  Serbuk Batu  Tabas  Sebagai  Pengganti  Sebagian Semen Dalam Pembuatan Beton. Spektran 1.
Khuntia,  S.,  et  al.  2014.  Prediction  Of  Mar shall Parameters Of Modified Bituminous Mixtures  Using  Artificial  Intelligence Techniques. Transportation Science And Technology 3, 211-228.
SNI  03-1968-1990.  Metode  Pengujian  Ten tang Analisis Saringan Agregat Halus dan Agregat Kasar.
SNI  06-2440-1991.  Metode  Pengujian  Ke hilangan Berat Minyak dan Aspal.
SNI  1969-2008.  Metode  Pengujian  Berat

## 18 JURNAL BANGUNAN, VOL. 24, NO.2, OKTOBER 2019: 9-18
Jenis  dan  Penyerapan Air Agregat  Kasar. SNI  1970-2008.  Metode  Pengujian  Berat Jenis  dan  Penyerapan Air Agregat  Halus. SNI  2417-2008.  Metode  Pengujian  Keausan Agregat  Dengan  Mesin Abrasi  Los Ange les.
SNI 2432-2011. Metode Pengujian Daktilitas Bahan-Bahan Aspal.
SNI  2434-2011.  Metode  Pengujian  Titik Lembek Aspal Dengan Alat Cincin dan Bola.
SNI  2441-2011.  Metode  Pengujian  Berat Jenis Aspal Padat.
SNI  2433-2011.  Metode  Pengujian  Titik Nyala dan Titik Bakar.
SNI  2456-2011.  Metode  Pengujian  Penetrasi Bahan-Bahan Bitumen.
Sukirman,  S.  2003.  Perkerasan  Lentur  Jalan
Raya. Bandung: Nova. Sunartha,  I.  K.  2004.  Pengaruh  Penggunaan Serbuk Batu Tabas (Scoriae Basaltik) Sebagai Filler Dalam Campuran Lataston. Teknik Sipil. Yogyakarta:  U n i v e r s i t a s Atma Jaya Yogyakarta.
Tahir,  A.  2009.  Karakteristik  Campuran  Be ton  Aspal  (AC-WC)  Dengan  Menggu nakan  Variasi  Kadar  Filler  Abu  Terbang Batu  Bara.  SMARTek  7:  256-278.
Tahir,  A.  and  A.  Setiawan.  2009.  Kinerja Durabilitas Beton Aspal Ditinjau Dari Fak tor   Variasi  Suhu  Pemadatan  dan  Lama Perendaman. SMARTek 7: 45-61.
Zulfhazli, et al. 2016. Penggunaan Abu Batu Bara Sebagai Filler Pada Campuran Aspal Beton  (AC-BC).  Aceh:  Universitas  Mali kussaleh.